protégé pour les essences de l'étude. Il a été également noté que la rigidité des
éprouvettes était plus élevée en partie médiane, basse qu'en partie haute, puis en
zones d'appui qu'aux zones de chargement ; ceci pour tous les types d'essais
mécaniques. Le vieillissement observé est dû à une combinaison des paramètres
mécaniques, chimiques, abiotique, de l'énergie lumineuse, de l'espèce d'arbre, et du
milieu d'exposition. Ces effets pourraient réduire considérablement la durée de vie
des structures en bois exposées à des environnements extérieurs abrités et non
abrités.

Cette base de données expérimentale permet d'estimer les corrélations entre les
paramètres étudiés et les paramètres physiques du bois. Pour l'approfondissement
de notre travail, une étude des paramètres de la variabilité spatiale de ces données
sera abordée dans le chapitre suivant.

La variabilité spatiale du taux d'humidité, le module d'élasticité et la rupture de trois
poutres Ozigo sont étudiés dans le chapitre 3. Les résultats montrent que la
résistance du bois diminue pour les éprouvettes exposées à un environnement
extérieur non abrité. La perte de résistance est également plus importante pour les
zones supérieure et inférieure de la poutre que pour la zone médiane en raison du
chargement à long terme. Ces effets pourraient réduire considérablement la durée
de vie des structures en bois exposées à des environnements extérieurs abrités et
non abrités. La base de données expérimentale permet d'estimer les corrélations
entre les paramètres étudiés. L'analyse de corrélation a montré que la teneur en
humidité n'est pas linéairement corrélée avec le module d'élasticité et le module de
rupture. Cependant, une corrélation positive a été estimée entre le module
d'élasticité et la contrainte de rupture, d'une part.

De plus, les données spatiales ont été utilisées pour étudier la variabilité spatiale des
paramètres étudiés. Dans un premier temps, le test de LB a confirmé statistiquement
l'existence de corrélation. Ensuite, la distribution spatiale des données et les formes
des fonctions d'autocorrélation ont montré la présence des tendances non
stationnaires liées au support et conditions de chargement. Cette non-stationnarité a
été validée par le test de DFA. Ces résultats mettent en évidence l'importance des
conditions de chargement et d'exposition sur la variabilité spatiale des éprouvettes
étudiés qui induisent une non-stationnarité dans la variabilité spatiale des données.
Des essais supplémentaires sur des poutres non chargées seront très utiles pour
confirmer que cette non-stationnarité est principalement due aux conditions de chargement et d'appui, d'autre part.

## Perspectives

Pour les travaux futurs, ces résultats vont intégrer d'autres données compilées en compression, en flexion 4 points et plus tard celles en traction issues des éprouvettes chargées, non chargées et saines d'Ozigo et de Moabi. Elles feront l'objet d'une modélisation sous chargement de longue durée (fluage de bois) via le logiciel Cast3M. De plus, un modèle viscoélastique incrémental sera développé afin d'intégrer le comportement différé du bois sous charges environnementales variables. Nous aborderons également la caractérisation puis la modélisation de champs aléatoires en tenant compte des conditions d'exposition et de chargement de longue durée. Enfin, la méthodologie proposée sera appliquée à d'autres espèces tropicales et tempérées considérées comme secondaires ou faiblement commercialisées. Ces données et modèles seront finalement utilisés pour l'évaluation et la mise à jour de la fiabilité des structures en bois en tenant compte de la variabilité spatiale (Tran et al., 2020).
Adjovi L, R. S., Galimard, P., Coureau, J.-L., Cointe, A., & Aïsse, G. (2020). *Essai de flexion 4 points : Relation entre MOE local-MOE global pour la caractérisation normative des bois de structure*. https://doi.org/10.26168/ajce.38.1.90

AFNOR, NF B51-004. (1985e). *Bois, Détermination de l'humidité*.

AFNOR, NF EN 338. (2008a). « *Bois de structure – Classes de résistance* ». Edition AFNOR.

AFNOR, NF EN 338. (2008b). « *Bois de structure – Classes de résistance* ». Edition AFNOR.

AFNOR, NF EN 408. (2009). *Novembre 2010Structures en bois-Bois de structure et bois lamellé-collé. Détermination de certaines propriétés physiques et mécaniques*. https://www.boutique.afnor.org/norme/nf-en-408/structures-en-bois-bois-de-structure-et-bois-lamelle-colle-determination-de-certaines-proprietes-physiques-et-mecaniques/article/640155/fa151047

Anh Tuan, A. T. (2011). *Comportement élastique linéaire et non-linéaire du bois en relation avec sa structure* [These de doctorat, Paris, AgroParisTech]. http://www.theses.fr/2011AGPT0066

ASTM D143. (2022, mai 15). *Standard Test Methods For Small Clear Specimens of Timber*.

Athomo, A. B. B., Anris, S. P. E., Tchiama, R. S., Leroyer, L., Pizzi, A., & Charrier, B. (2020a). Chemical analysis and thermal stability of African mahogany (Khaya ivorensis A. Chev) condensed tannins. *Holzforschung*, 74(7), 683-701. https://doi.org/10.1515/hf-2019-0113

Athomo, A. B. B., Anris, S. P. E., Tchiama, R. S., Leroyer, L., Pizzi, A., & Charrier, B. (2020b). Chemical analysis and thermal stability of African mahogany (Khaya ivorensis A. Chev) condensed tannins. *Holzforschung*, 74(7), Article 7. https://doi.org/10.1515/hf-2019-0113

Avellaneda-Malagón, G., Manfoumbi, N., Bastidas-Arteaga, E., & Moutou Pitti, R. (2017, septembre 6). *Creep and moisture interaction on tropical timber structures under outdoor conditions: Spatial variability of mechanical parameters*. COST ACTION FP1303 Final Conference and MC Meeting Building with Bio-Based Materials: Best Practice and Performance Specification. https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01616951

Banerjee, A., Dolado, J. J., Galbraith, J. W., & Hendry, D. (1993). *Co-Integration, Error Correction, and the Econometric Analysis of Non-Stationary Data*;

Bayol, N., Anquetil, F., Bile, C., Bollen, A., Bousquet, M., Castadot, B., Cerutti, P., Avit, J., Leblanc, M., Lescuyer, G., Meunier, Q., Melet, E., Penelon, A., Robiglio, V., Tsanga, R., & Vautrin, C. (2013). Filière bois d'œuvre et gestion des forêts naturelles : Les bois tropi- caux et les forêts d'Afrique centrale face aux évolutions des marchés. *Pour Etats du Bassin du Congo*, 47-66.

Bertin, A., & Meniaud, J. (1949). *Timbers of the Cameroons* [Cie. française du Cameroun.].
Billings, H., Powell, M., & Steil, M. (2009). *Atlas forestier interactif du gabon*. https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=+atlas+forestier+interactif+du+gabon

Bodig, J., & Jayne, B. (1982a). Mechanics of Wood and Wood Composites. Van Nostrand Reinhold. https://www.semanticscholar.org/paper/Mechanics-of-Wood-and-Wood-Composites-Bodig-Jayne/d70d430f3104f23bcf06943d94865a6adeb94a4f

Bodig, J., & Jayne, B. (1982b). Mechanics of Wood and Wood Composites. Van Nostrand Reinhold. https://www.semanticscholar.org/paper/Mechanics-of-Wood-and-Wood-Composites-Bodig-Jayne/d70d430f3104f23bcf06943d94865a6adeb94a4f

Bodig, J., & Jayne, B. A. (1982c). *Mechanics of wood and wood composites*. Van Nostrand Reinhold. http://books.google.com/books?id=GsFRAAAAMAAJ

Bolle, A. (2000). Etude et prise en compte de la variabilité spatiale. *Université de Liègè (Belgique), Chemin des Chevreuils, 93, 12.*

Bonnet, M. (2017). *Analyse multi-échelle du comportement hygromécanique du bois: Mise en évidence par relaxométrie du proton et mesures de champs volumiques de l'influence de l'hétérogénéité au sein du cerne* [Thèse de doctorat]. Paris-Est.

Borgin, K., Parameswaran, N., & Liese, W. (1975). The effect of aging on the ultrastructure of wood. *Wood Science and Technology, 9*(2), 87-98. https://doi.org/doi:10.1007/BF00353388

Bourobou, D. (2011). *Dynamique spatiale et temporelle de la diversité génétique d'une espèce rare en Afrique Centrale: Baillonella toxisperma Pierre (le Moabi)* [These de doctorat, Montpellier 2]. https://www.theses.fr/2011MON20045

Brancheriau, L., Baillères, H., & Guitard, D. (2002). Comparison between modulus of elasticity values calculated using 3 and 4 point bending tests of wooden samples. *Wood Science and Technology, 36*(5), 18. https://doi.org/10.1007/s00226-002-0147-3

Brunck, F. (1965a). Parasites des plantations forestières d'Afrique tropicale et de Madagascar et mesures de protection. *Bois et Forêts des Tropiques*. http://agritrop.cirad.fr/443320/

Brunck, F. (1965b). Parasites des plantations forestières d'Afrique tropicale et de Madagascar et mesures de protection. *Bois et Forêts des Tropiques*. http://agritrop.cirad.fr/443320/

Bulian, F., & Graystone, J. (2009). *Wood coating: Theory and practice*. Elvesier.

C.E.I.G. (2010). C.E.I.G:(Centre d'Exchange d'Informations du Gabon). http://ga.chmcbd.net/gabondef/Default.htm

Chassagne, P., Saïd, E. B., Jullien, J. F., & Galimard, P. (2005a). Three Dimensional Creep Model for Wood Under Variable Humidity-Numerical Analyses at Different Material Scales. *Mech. Time-Dependent Mater, 9*, 1-21. https://doi.org/doi:10.1007/s11043-005-9001-y

Chassagne, P., Saïd, E. B., Jullien, J. F., & Galimard, P. (2005b). Three Dimensional Creep Model for Wood Under Variable Humidity-Numerical Analyses at
Chettouh, A. (2018). *Test de stationnarité sur les données « “ONAX” »*.

CIRAD. (2011a). « TROPIX 5.0: Caractéristiques technologiques de 215 essences tropicales ».

CIRAD. (2011b). « TROPIX 5.0: Caractéristiques technologiques de 215 essences tropicales ».

Clerc, R. (2017). *Sur l'estimation de la variabilité spatiale des paramètres de corrosion et sa nécessité pour les plans de maintenance des ouvrages maritimes en béton armé* [These en préparation, Nantes].
http://www.theses.fr/s185438

Clerc, R., Oumouni, M., & Schoefs, F. (2019). *SCAP-1D: A Spatial Correlation Assessment Procedure from unidimensional discrete data*. *Reliability Engineering and System Safety*, *191*(C).
https://ideas.repec.org/a/eee/reensy/v191y2019ics0951832018303363.html

Cogulet, A. (2018). *Thèse d' sur le Caractérisation des mécanismes naturels devieillissement de lambris de bâtiments en bois* [Phdthesis]. Laval.

Dang, X. H. (2012). *Identification de la variabilité spatiale des champs de contraintes dans les agrégats polycristallins et application à l'approche locale de la rupture* [These de doctorat, Clermont-Ferrand 2].
http://www.theses.fr/2012CLF22278

Derbyshire, H., & Miller, E. R. (1981a). The photodegradation of wood during solar irradiation. *Holz als Roh- und Werkstoff, 39*(8), 341-350.

Derbyshire, H., & Miller, E. R. (1981b). The photodegradation of wood during solar irradiation. *Holz Als Roh- Und Werkstoff, 39*(8), 341-350.
https://doi.org/10.1007/BF02608404

Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1981). *Likelihood Ratio Tests for Autoregressive Time Series with a Unit Root*. *Econometrica*, *49*, 1057-1072.

Doucet, J. L., & Kouadio, Y. L. (2007). *Le moabi, une espèce phare de l'exploitation forestière en Afrique Centrale. Parcs et Réserves*. *62*(2), 25-31.

Dubois, F., Husson, J.-M., Sauvat, N., & Manfoumbi, N. (2012). Modeling of the viscoelastic mechano-sorptive behavior in wood. *Mechanics of Time-Dependent Materials*, *16*(4), 439-460. https://doi.org/10.1007/s11043-012-9171-3

Fanchon, J. (2001). *Guide de mécanique*.

Fayolle, B., & Verdu, J. (2005). *Vieillissement physique des matériaux polymères*. (Techniques de l'Ingénieur).

Feist, W. C. (1989). Outdoor Wood Weathering and Protection. In *Archaeological Wood* (Vol. 225, p. 263-298). American Chemical Society.
https://doi.org/10.1021/ba-1990-0225.ch011

Feist, W. C., & Hon, D. N.-S. (1984). Chemistry of Weathering and Protection. In *The Chemistry of Solid Wood* (Vol. 207, p. 401-451). American Chemical Society.
https://doi.org/10.1021/ba-1984-0207.ch011
Foadieng, E., Talla, P. K., Nkamgang, G. B., & Fogue, M. (2017). Study of the Thermal Properties of Raffia Bamboo Vinifera L. Arecaceae. *Advances in Materials Science and Engineering*, 2017, 1-10.
https://doi.org/10.1155/2017/9868903

Fortunier, R. (2017). *Comportement mécanique des matériaux*. Saint-Etienne.

Fozao, D. S., Foudjet, E. A., Kouam, A., & Fokwa, D. (2017). Modeling the stress-strain behavior of Bamboo under cyclic uniaxial loading. *Revue Scientifique et Technique Forêt et Environnement Du Bassin Du Congo - RIFFEAC*, 2(0), Article 0.

Gérard, J., Beauchêne, J., Fouquet, D., Guibal, D., Langbour, P., Thévenon, M.-F., Thibaut, A., & Vernay, M. (2004). *TROPIX 5.0: Caractéristiques technologiques de 215 essences tropicales* [Application]. CIRAD-Forêt.
http://agritrop.cirad.fr/521280/

Gérard, J., Kouassi, A. E., Daigremont, C., Détienne, P., Fouquet, D., & Vernay, M. (1998). *Synthèse sur les caractéristiques technologiques de référence des principaux bois commerciaux africains*. 189, 6.

Gerhards, C. C. (1982). Effect of Moisture Content and Temperature on the Mechanical Properties of Wood: An Analysis of Immediate Effects. *Wood and Fiber Science*, 4-36.

Gfeller, B., Zanetti, M., Properzi, M., Pizzi, A., Pichelin, F., Lehmann, M., & Delmotte, L. (2003a). Wood bonding by vibrational welding. *Journal of Adhesion Science and Technology*, 17(11), 1573-1589.
https://doi.org/10.1163/156856103769207419

Gfeller, B., Zanetti, M., Properzi, M., Pizzi, A., Pichelin, F., Lehmann, M., & Delmotte, L. (2003b). Wood bonding by vibrational welding. *Journal of Adhesion Science and Technology*, 17(11), Article 11.
https://doi.org/10.1163/156856103769207419

Ghanem, R. G., & Spanos, P. D. (1991). Spectral Stochastic Finite-Element Formulation for Reliability Analysis. *Journal of Engineering Mechanics*, 117(10), 2351-2372.
https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9399(1991)117:10(2351)

Gornik, D., & Merhar, M. (2015). *Impact and Dynamic Bending Strength Determination of Norway Spruce by Impact Pendulum Deceleration*. 10(3), 4740-4750.

Guitard, D. (1987). *Guitard D.*, « Mécanique du matériau bois et composites », Edition Cépaduès, 1987, 238 p. - Recherche Google.
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Guitard++D.%2C++++%C2%AB+M%C3%A9canique++du++mat%C3%A9riau++bois++et++composites+%C2%BB%2C++Edition++C%C3%A9padu%C3%A8s%2C++1987%2C+238+p.

Hamada, J. (2016). *Effet de la variabilité intra et interspécifique du bois sur les procédés de traitement thermique* [Phdthesis, Université de Lorraine].
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01532433

Hayat, M. A., & Suliman, S. (1998). Mechanical and structural properties of glass reinforced phenolic laminates. *Polymer Testing*, 17, 79-97.
https://doi.org/10.1016/S0142-9418(97)00019-6
Hein, P. R. G., & Brancheriau, L. (2018a). Comparison between three-point and four-point flexural tests to determine wood strength of Eucalyptus specimens. *Maderas. Ciencia y Tecnología, 20*(3), 333-342.

Hein, P. R. G., & Brancheriau, L. (2018b). Comparison between three-point and four-point flexural tests to determine wood strength of Eucalyptus specimens. *Maderas. Ciencia y tecnología, 20*(3), 333-342. https://doi.org/10.4067/S0718-221X2018005003401

Husson, J.-M. (2009a). Loi de comportement viscoélastique avec effet mémoire. Application à la mécanosorption dans le bois. *Docteur de l'Université de Limoges, UNIVERSITE DE LIMOGES*.

Husson, J.-M. (2009b). Loi de comportement viscoélastique avec effet mémoire. Application à la mécanosorption dans le bois. *Docteur de l'Université de Limoges, UNIVERSITE DE LIMOGES*.

Husson, J.-M. (2009c). Loi de comportement viscoélastique avec effet mémoire. Application à la mécanosorption dans le bois. *Docteur de l'Université de Limoges, UNIVERSITE DE LIMOGES*.

Ikogou, S., Feldman Pambou Nziengui, C., Moutou Pitti, R., & Ango, S. (2016, août 25). EXPERIMENTAL CHARACTERIZATION OF GABOON SPECIES UNDER CYCLIC COMPRESSIVE LOADING. WCTE 2016 World Conference on Timber Engineering. https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01616936

Infogabon. (2014). *La transformation du bois au Gabon : Des chiffres encourageants*. INFOS GABON. https://fr.infosgabon.com/la-transformation-du-bois-au-gabon-des-chiffres-encourageants/

Jodin, P. (1994a). *Le bois, matériau d'ingénierie*. Association pour la recherche sur le bois en Lorraine.

Jodin, P. (1994b). *Le bois, matériau d'ingénierie*. Association pour la recherche sur le bois en Lorraine.

John, M. J., & Anandjiwala, R. D. (2008). Recent developments in chemical modification and characterization of natural fiber-reinforced composites. *Polymer Composites, 29*(2), 187-207. https://doi.org/10.1002/pc.20461

Kalendi. M. N., Safou. T. R., & Ndoutoume, C. (2015). (15) (PDF) *Etude comparative des propriétés anatomiques et physiques des bois d'acajou (Khaya Anthotheca) des forêts denses humides de basse altitude et des forêts de transition de moyenne altitude de la République Démocratique du Congo*. https://www.researchgate.net/publication/353638162_Etude_comparative_des_proprietes_anatomiques_et.Physiques_des_bois_d%27acajou_Khaya_Anthotheca_des_forets_denses_humides_de_basse_altitude_et_des_forets_de_transition_de_moyenne_altitude_de_la_Republiqu

Kollmann, F. F. P. (1968). Mechanics and Rheology of Wood. In F. F. P. Kollmann & W. A. Côté (Éds.), *Principles of Wood Science and Technology: I Solid Wood* (p. 292-419, 16, 17). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-642-87928-9_7

Kollmann, F. F. P., & Cote, W. A. (1968). Principles of Wood Science and Technology. Vol. I. Solid Wood. *Principles of Wood Science and Technology. Vol. I. Solid Wood*. https://www.bcin.ca/bcin/detail.app?id=60996

Kránitz, K. (2014). *Effect of natural aging on wood*.
Kuo, M., & Hu, N. (1991). Ultrastructural Changes of Photodegradation of Wood
Surfaces Exposed to UV. *Holzforschung*, *45*(5), 347-353. https://doi.org/doi:
10.1515/hfsg.1991.45.5.347

Ljung, G. M., & Box, G. E. P. (1978). On a measure of lack of fit in time series
models. *Biomertrika*, *65*, 297-303.

Maleck, S. (2019). *Analyse de la variabilité spatiale de mesures de résistivité sur le pont de l'île de Ré*. Rapport de stage, Université de Nantes.

Manfoumbi, N. (2012). *Contribution à l'adaptation de l'Eurocode 5 aux essences tropicales dans leur environnement* [Thèse de Doctorat]. Limoges.

Manfoumbi, N., Nsouami, V., Moutou Pitti, R., & Bastidas-Arteaga, E. (2016). Variabilité spatiale des paramètres physico-mécaniques des poutres en bois tropical soumis à un fluage de longue durée en milieu tropical naturel. *5 èmes journées du GDR 3544 « Sciences du bois »*, 4.

Mapaga, D., Inguéza, D., & Louppe, D. (2002). *Moabi*.

M.E.F. (2005). « Mémorandum de politique économique et financière pour 2004-2005 ». Ministère des Eaux et Forêts, Gabon.

M.E.F.: Ministère des Eaux et Forêts. (2005). « Mémorandum de politique économique et financière pour 2004-2005 ». Ministère des Eaux et Forêts, Gabon.

Merakeb, S. (2006). *Modélisation des structures en bois en environnement variable* [These de doctorat, Limoges]. http://www.theses.fr/2006LIMO0031

Meunier, Q., Moumbogou, C., & Doucet, J.-L. (2015). *Les arbres utiles du Gabon*. 116.

Meyo Degboevi, H. (2020). *Variabilité intra spécifique de la composition chimique des connexes issus de la première transformation du bois de différentes essences gabonaises et valorisations chimiques potentielles*. [Ph.D. Thesis,]. De Lorraine.

Moshtaghin, A. F., Franke, S., Keller, T., & Vassilopoulos, A. P. (2016a). Experimental characterization of longitudinal mechanical properties of clear timber: Random spatial variability and size effects. *Construction and Building Materials*, *120*, 432-441. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2016.05.109

Moshtaghin, A. F., Franke, S., Keller, T., & Vassilopoulos, A. P. (2016b). Random field-based modeling of size effect on the longitudinal tensile strength of clear timber. *Structural Safety*, *C*(58), Article 58. https://doi.org/10.1016/j.strusafe.2015.09.002

Moshtaghin, A. F., Franke, S., Keller, T., & Vassilopoulos, A. P. (2016c). Random field-based modeling of size effect on the longitudinal tensile strength of clear timber. *Structural Safety*, *C*(58), 60-68. https://doi.org/10.1016/j.strusafe.2015.09.002

Moutée, M. (2006). *Modélisation du comportement du boid au cours du séchage*. [Thèse de doctorat]. Université Laval, Quebec.

Moutou Pitti, R. (2008). *Découplage des modes mixtes de rupture dans les matériaux viscoélastiques orthotropes: Modélisation et expérimentation* [These de doctorat, Limoges]. https://www.theses.fr/2008LIMO4025
Natterer, J., Sandoz, J.-L., & Rey, M. (2004a). *Construction en Bois: Matériaux, technologie et dimensionnement*, *Traité de génie civil*, (Presses Polytechniques et Universitaires Romandes). https://www.leslibraires.fr/livre/925692-traite-de-genie-civil-de-l-ecole-polytechnique-julius-natterer-jean-luc-sandoz-martial-rey-presses-polytechniques-et-universitaires-romandes

Natterer, J., Sandoz, J.-L., & Rey, M. (2004b). *Traité de génie civil de l'Ecole polytechnique*. Presses polytechniques et universitaires romandes. https://www.leslibraires.fr/livre/925692-traite-de-genie-civil-de-l-ecole-polytechnique-julius-natterer-jean-luc-sandoz-martial-rey-presses-polytechniques-et-universitaires-romandes

Navi, P., & Heger, F. (2005). *Comportement thermo-hydromécanique du bois* (Presses Polytechniques et Universitaires Romandes).

Nepveu, G. (1994a). *Variabilité, in Le Bois Matériau d'Ingénierie (ARBOLOR)*.

Nepveu, G. (1994b). *Variabilité, in Le Bois Matériau d'Ingénierie, ARBOLOR, Editor*. 1994: Nancy. Recherche Google. https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Nepveu%2C+G.%2C+Variabilit%C3%A9%2C+in+Le+Bois+Mat%C3%A9riau+d%27Ing%C3%A9nierie%2C+ARBOLOR%2C+Editor.+1994%3A+Nancy.+p.+127-177

NF EN 335-2. (2007). *Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois—Définition des classes d'emploi—Partie 2 : Application au bois massif*. Edition AFNOR.

Ngueguim, J. M., Zapfack, L., Makonmu, J. G., & Foahom, B. (2009). Le Moabi (Baillonella toxisperma), un arbre multi-ressources des forêts denses humides du Cameroun. *Le Flamboyant*, 65, 2-5.

Nsouami, V., Boussougou, N. M., Bastidas-Arteaga, E., & Pitti, R. M. (2022). Effects of long-term loading on Moabi wood beams in the tropical environment of Gabon: Variability in properties and effects of exposure conditions on mechanical properties in 3-point bending tests. *Procedia Structural Integrity*, 37, 576-581. https://doi.org/10.1016/j.prostr.2022.01.125

Nsouami, V., Manfoumbi, N., Bastidas-Arteaga, E., & Pitti, R. M. (2019, août 26). *Evolution spatiotemporelle des caractéristiques mécaniques de bois d'Ozigo en climat extérieur non abrité*. 24e Congrès Français de Mécanique. https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02116781

Nsouami, V., Manfoumbi, N., Moutou Pitti, R., & Bastidas-Arteaga, E. (2021). Spatial Variability of Ozigo Wood Beams under Long-Term Loadings in Various Environmental Exposures. *Sustainability*, 13(10), Article 10. https://doi.org/10.3390/su13105356

Nziengui, C. F. P. (2019). *Fissuration du bois en climat variable sous charges de longues durées: Applications aux essences européennes et gabonaises* [Phdthesis, Université Clermont Auvergne]. https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02310783

Obataya, E. (2007). *Caractéristiques du bois ancien et technique traditionnelle japonaise de revêtement pour la protection du bois. Dans L'Acte de la journée d'étude Conserver aujourd'hui: Les « vieillissements » du bois—Cité de la Musique* (p. 22).
Odounga B, Moutou Pitti R, & Toussaint Evelyne, Grediac Michel. (2017). *Sur la fissuration en mode mixte des bois tropicaux par mesure de champs : Application à l'Okoumé.* https://hal-enpc.archives-ouvertes.fr/hal-01713401/file/Actes-GDR3544_bois%202017.pdf

Oumouni, M., Schoefs, F., & Castanier, B. (2019). Modeling time and spatial variability of degradation through gamma processes for structural reliability assessment. *Structural Safety*, 76, 162-173. https://doi.org/10.1016/j.strusafe.2018.09.003

Pambou. N, C. F. (2019). *Fissuration du bois en climat variable sous charges de longues durées: Applications aux essences européennes et gabonaises* [These de doctorat, Université Clermont Auvergne (2017-2020)]. https://www.theses.fr/2019CLFAC018

Pambou Nziengui, C. F. (2019). *Fissuration du bois en climat variable sous charges de longues durées: Applications aux essences européennes et gabonaises* [These de doctorat, Université Clermont Auvergne (2017-2020)]. https://www.theses.fr/2019CLFAC018

Pambou Nziengui, C. F., Ikogou, S., & Moutou Pitti, R. (2017, avril 2). *Impact of cyclic compressive loading and moisture content on the mechanical behavior of Aucoumea Klaineana Pierre*. Wood Material Science and Engineering. https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01909282

Pambou Nziengui, C. F., Moutou Pitti, R., & Fournely, E. (2017, février 28). *Environmental impact on crack propagation of biobased building materials: Application to Abies Alba Mil.* COST ACTION FP1303 Technical Workshop Design, Application and Aesthetics of Biobased Building Materials. https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01616947

Pambou Nziengui, C. F., Moutou Pitti, R., Fournely, E., & Gril, J. (2017, septembre 7). *Impact of moisture content changes on the mechanical behavior of Pseudotsuga Menziesii*. CompWood 2017 – ECCOMAS Thematic Conference on Computational Methods in Wood Mechanics – from Material Properties to Timber. https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01616964

Pandey, K. K. (2005b). Study of the effect of photo-irradiation on the surface chemistry of wood. *Polymer Degradation and Stability*, 90(1).

Panshin, A. J., & De Zeeuw, C. (1980). *Textbook of wood technology: Structure, identification, properties, and uses of the commercial woods of the United States and Canada* (4th ed). McGraw-Hill.

Pittet, V. (1996a). *Experimental study of mechanosorptive couplings in wood subjected to controlled hygrometric variations under long duration loadings* [Ph.D. Thesis,]. Ecole Polytechnique Federal de Lausanne.

Pittet, V. (1996b). *Experimental study of mechanosorptive couplings in wood subjected to controlled hygrometric variations under long duration loadings* [Ph.D. Thesis,]. Ecole Polytechnique Federal de Lausanne.

Pitti, R. M., Nsouami, V., Manfoumbi, N., & Bastidas-Arteaga, E. (2019). *A database for spatial variability assessment of mechanical parameters of Ozigo specie under long-term bending tests in Gabon*. 3.

Pizzi, A., & Cameron, F. A. (1986). Flavonoid tannins: Structural wood components for drought-resistance mechanisms of plants. *Wood Science and Technology*
(USA).
https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Flavonoid+tannins%3A+structural+wood+components+for+drought-resistance+mechanisms+of+plants&author=Pizzi%2C+A.&publication_year=1986

Pizzi, A.; & Cameron, F.A. (1986). Flavonoid tannins-structural wood components for drought-resistance mechanisms of plants. *Wood Science and Technology, 20*, 119-124.

Pluvinage, G. (1992a). *La rupture du bois et de ses composites* (Cépaudes).

Pluvinage, G. (1992b). *La rupture du bois et de ses composites* (Cépaudes).

PROTA. (2008). *Timbers 1« Ressources végétale de l'Afrique tropicale 7(1): Bois d'œuvre 1* (Leiden Netherlands CTA, Pays-Bas). Backhuys Publishers.

Randriambololona, H. (2003). *Modélisation du comportement différé du bois en environnement variable* [Thèse de doctorat]. Université de Limoges.

Ravahatra, N. R., Bastidas-Arteaga, E., Schoefs, F., Duprat, F., De Larrard, T., & Oumouni, M. (2019). Characterisation and propagation of spatial fields in deterioration models: Application to concrete carbonation. *Eur. J. Environ. Civ. Eng*, 1-27. https://doi.org/10.1080/19648189.2019.1620133

Redjel, B. (1987). *Mécanique et mécanismes de rupture dans les matériaux composites SMC (Sheet Molding Compound)* [These de doctorat, Compiègne]. https://www.theses.fr/1987COMPD067

Richaud, E., & Verdu, J. (2011). *Vieillissement chimique des polymères— Mécanismes de dégradation*. (Techniques de l'Ingénieur.).

Rostom, L. (2021). *Vieillissement du bois par des méthodes accélérées: Effets des évolutions chimiques et physiques sur les propriétés hygro-mécaniques lors de traitements modérés* [These de doctorat]. Paris-Est.

Safou-Tchiama, R. (2005). *Caractérisation physico-chimique stabilité supramoléculaire et réactivité chimique de quelques essences tropicales* [These de doctorat, Bordeaux 1]. https://www.theses.fr/2005BOR13095

Saha Tchinda, J.-B. (2015). *Caractérisation et valorisation des substances extractibles de cinq essences camerounaises majeures de l'industrie du bois: Ayous, Moabi, Movingui, Padouk et Tali* [These de doctorat, Université de Lorraine]. http://www.theses.fr/2015LORR0113

Saifouni, O. (2014). *Modélisation des effets rhéologiques dans les matériaux: Application au comportement mécanosorptif du bois* [Phdthesis, Université Blaise Pascal - Clermont-Ferrand II]. https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01069026

Sales, C. (1977). The rheological study of tropical woods: Modulus of elasticity. *Bois et Forêts des Tropiques, 176*, 47-65.

Singh, T. (1987). Wood Density Variations in Thirteen Canadian Tree Species. *Wood and Fiber Science, 362-369*.

Sriramula, S., & Chryssanthopoulos, M. K. (2013). An experimental characterisation of spatial variability in GFRP composite panels. *Structural Safety, 42*, 1-11.
https://doi.org/10.1016/j.strusafe.2013.01.002
Stewart, M. (2006). Spatial variability of damage and expected maintenance costs for deteriorating RC structures. *Structure & Infrastructure Engineering: Maintenance, Management. LifeCycle Design Perform*, 2, 70-90.

Sudret, B., & Der Kiureghian, A. (2000). *Stochastic Finite Element Methods and Reliability A State-of-the-Art Report*. 190.

TCP-Bois. (2012). *Moabi—Essences de bois exotique—TCP Bois*. http://www.tcpbois.com/essences moabi_FR.php

Teles, R. F., Del Menezzi, C. S., Souza, F., & Souza, M. R. (2011). Nondestructive Evaluation of a Tropical Hardwood: Interrelationship Between Methods and Physical-Acoustical Variables. *Revista Ciência da Madeira - RCM, 2*(1), 1-14. https://doi.org/10.12953/2177-6830.v02n01a01

Tolvaj, L., & Molnar, S. (2010). *Photodegradation and thermal degradation of outdoor wood*.

Toratti, T., & Morlier, P. (1995). Long-term creep of bent wood in structural size. *Mater. Struct, 28*, 284-292.

Tran, T.-B., Bastidas-Arteaga, E., & Aoues, Y. (2020a). A Dynamic Bayesian Network framework for spatial deterioration modelling and reliability updating of timber structures subjected to decay. *Engineering Structures, 209*, 110301. https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2020.110301

Tran, T.-B., Bastidas-Arteaga, E., & Aoues, Y. (2020b). A Dynamic Bayesian Network framework for spatial deterioration modelling and reliability updating of timber structures subjected to decay. *Engineering Structures, 209*, 110301. https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2020.110301

Triboulot, M. C. (2005). *Note de cours ENSTIB*.

Tsayem Demaze, M., & Fosting, J.-M. (2004). « La déforestation tropicale dans le contexte de mondialisation des risques climatiques et écologiques: Outils d'évaluation et de suivi ». in G. David (éd.), Espaces tropicaux et risques. Du local au global,Orléans et Paris, Presses universitaires d'Orléans et IRD éditions.

Tsoumis, G. T. (1991). *Science and technology of wood: Structure, properties, utilization*. Van Nostrand Reinhold. https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Science+and+technology+of+wood%3A+structure%2C+properties%2C+utilization&author=Tsoumis%2C+G.T.&publication_year=1991

Unger, A., Schniewind, A., & Unger, W. (2001). Conservation of Wood Artifacts. Springer Science and Business media.

Vořechovský, M. (2007). Interplay of size effects in concrete specimens under tension studied via computational stochastic fracture mechanics. *International Journal of Solids and Structures, 44*(9), Article 9. https://doi.org/10.1016/j.ijsolstr.2006.08.019

Wasseige, de, de Marcken, P., Bayol, N., Hiol Hiol, F., Mayaux, P., Desclée, B., Nasi, R., Billand, A., Defourny, P., & Eba'a Atyi, R. (2012a). *Les forêts du Bassin du Congo – État des forêts 2010* (p. 276). Office des publications de l'Union européenne,.
Wasseige, de, de Marcken, P., Bayol, N., Hiol Hiol, F., Mayaux, P., Desclée, B., Nasi, R., Billand, A., Defourny, P., & Eba'a Atyi, R. (2012b). *Les forêts du Bassin du Congo – État des forêts 2010* (p. 276). Office des publications de l'Union européenne.

Wiemann, M. C., & Williamson, G. B. (2002). Geographic variation in wood specific gravity: Effects of latitude, temperature, and precipitation. *Wood and Fiber Science. 34(1): 96-107., 34(1), Article 1.
https://www.fs.usda.gov/treesearch/pubs/15173

Williams, R. S. (2005). *Handbook of Wood Chemistry and Wood Composites* CRC Press, Madison.

Woodcock, D. W., Santos, G. dos, & Reynel, C. (2000). Wood characteristics of Amazon forest types. *IAWA Journal, 21*(3), 277-292.

Zhu, F., Zhou, Q., Wang, F., & Yang, X. (2017). Spatial variability and sensitivity analysis on the compressive strength of hollow concrete block masonry wallets. *Construction and Building Materials, C*(140), 129-138.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2017.02.099

Zoia, L., Salanti, A., & t Orlandi, M. (2015). Chemical characterization of archaeological wood: Softwood Vasa and hardwood Riksapplet case studies. *Journal of Cultural Heritage, 16*(4), 428-437. https://doi.org/doi:10.1016/j.culher.2014.09.015
## Résultats supplémentaires pour le chapitre 2

Paramètres physiques des éprouvettes d'Ozigo et de Moabi en flexion et en compression axiale (tableaux A.1 à A.6).

<table><caption>Tableau A. 1. Eprouvettes d'Ozigo saines, par zones en flexion 4 points lors de la deuxième phase expérimentale</caption><thead><tr><th>Zones</th><th>Nombre d'éprouvettes</th><th>Densité</th><th>Taux d'humidité (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Haute</td><td>5</td><td>0,86</td><td>13,54</td></tr><tr><td>Médiane</td><td>6</td><td>0,87</td><td>13,79</td></tr><tr><td>Basse</td><td>5</td><td>0,86</td><td>12,44</td></tr><tr><td></td><td>Moyenne</td><td><strong>0,87</strong></td><td><strong>13,36</strong></td></tr></tbody></table>

<table><caption>Tableau A. 2. Eprouvettes d'Ozigo non chargées, par zones en flexion 4 points lors de la deuxième phase expérimentale</caption><thead><tr><th>Zones</th><th>Nombre d'éprouvettes</th><th>Densité</th><th>Taux d'humidité (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Haute</td><td>2</td><td>0,79</td><td>11,88</td></tr><tr><td>Médiane</td><td>3</td><td>0,78</td><td>12,52</td></tr><tr><td>Basse</td><td>3</td><td>0,78</td><td>12,10</td></tr><tr><td></td><td>Moyenne</td><td><strong>0,79</strong></td><td><strong>12,16</strong></td></tr></tbody></table>

<table><caption>Tableau A. 3. Eprouvettes de Moabi non chargées, par zones en flexion 4 points lors de la deuxième phase expérimentale</caption><thead><tr><th>Zones</th><th>Nombre d'éprouvettes</th><th>Densité</th><th>Taux d'humidité (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Haute</td><td>2</td><td>0,61</td><td>11,01</td></tr><tr><td>Médiane</td><td>3</td><td>0,61</td><td>11,00</td></tr><tr><td>Basse</td><td>3</td><td>0,58</td><td>10,43</td></tr><tr><td></td><td>Moyenne</td><td><strong>0,60</strong></td><td><strong>10,81</strong></td></tr></tbody></table>
<table><caption>Tableau A. 4. Eprouvettes d'Ozigo saines, par zones en compression axiale lors de la deuxième phase expérimentale</caption><thead><tr><th>Zones</th><th>Nombre d'éprouvettes</th><th>Densité</th><th>Taux d'humidité (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Haute</td><td>7</td><td>0,87</td><td>13,64</td></tr><tr><td>Médiane</td><td>7</td><td>0,87</td><td>13,33</td></tr><tr><td>Basse</td><td>6</td><td>0,86</td><td>14,54</td></tr><tr><td>Moyenne</td><td></td><td><strong>0,87</strong></td><td><strong>13,84</strong></td></tr></tbody></table>

<table><caption>Tableau A. 5. Eprouvettes d'Ozigo non chargées, par zones en compression axiale lors de la deuxième phase expérimentale</caption><thead><tr><th>Zones</th><th>Nombre d'éprouvettes</th><th>Densité</th><th>Taux d'humidité (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Haute</td><td>3</td><td>0,61</td><td>12,25</td></tr><tr><td>Médiane</td><td>2</td><td>0,61</td><td>11,83</td></tr><tr><td>Basse</td><td>2</td><td>0,58</td><td>12,81</td></tr><tr><td>Moyenne</td><td></td><td><strong>0,60</strong></td><td><strong>12,30</strong></td></tr></tbody></table>

<table><caption>Tableau A. 6. Eprouvettes de Moabi non chargées, par zones en compression axiale lors de la deuxième phase expérimentale</caption><thead><tr><th>Zones</th><th>Nombre d'éprouvettes</th><th>Densité</th><th>Taux d'humidité (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Haute</td><td>2</td><td>0,78</td><td>13,04</td></tr><tr><td>Médiane</td><td>3</td><td>0,80</td><td>12,90</td></tr><tr><td>Basse</td><td>3</td><td>0,79</td><td>12,64</td></tr><tr><td>Moyenne</td><td></td><td><strong>0,79</strong></td><td><strong>12,86</strong></td></tr></tbody></table>